^66 MÉMOIRES DE l'Académie RorALE 



CHAPITRE VII. 



De la fonte des déchets réfultatit des opérations détaillées 



dans les chapitres précédens. 



Lorsqu'on a pafle à la liquation beaucoup cfe cuivre 

 &; qu'on a en niagadn une aflëz grande quantité de crafles 

 ou de'chets , tous métalliques, on en tire parti par la fonte 

 dont il s'agit ici. 



Cette fonte peut fe faire dans un fourneau à manche 

 particulier, ou dans celui qui eft deftiné au rafraîchllfement 

 en obfervant d'en démolir la doublure, afin de pouvoir en 

 la reconftruifant, donner à l'intérieur du fourneau les dimen- 

 fions fuivantes : 2 pieds \ de profondeur depuis le devant 

 de la chemife jufqu'au mur mitoyen qui porte la tuyère, 

 20 pouces de large contre la tuyère, & i pied à l'endroit 

 de la chemife ; la hauteur eft la même que dans le rafraî- 

 chifTement, ainfi que la brafque. On fermera également 

 l'ouverture du bas de la chemile avec des charbons , & on 

 y commencera la fonte après qu'on y aura entretenu pendant 

 7 à 8 hçures un petit feu de charbon , ainfi que dans le 

 baffin de l'avant-foyer qui doit être fait comme celui du 

 rafraîchilFement. J'ai donné plus d'épailîèur qu'il n'en eft 

 néceffaire à la doublure du fourneau de rafraîchilfement, 

 planche i J' , afin de pouvoir y en conftruire une plus mince 

 dans le cas de la fonte des déchets. 



L'on a dit que tous les déchets du rafraîchiffement de 

 ja liquation , du relTuage, & les écumes ou craftes des affinages 

 du plomb & raffinages du cuivre, font en partie compofés 

 de cuivre , de plomb & d'un peu d'argent ; c'eft pour en 

 retirer ces métaux qu'on doit fondre ces déchets, & en 

 mouler les parties métalliques en pains ou pièces de liquation 

 comme dans le rafraîchiftement. L'on conçoit qu'il n'eft pas 

 aifé , dans cette circonftance , de faire des mélanges qui 

 pui(fei]t produire des pièces de liquation dont les proportions 



